Sielj/olinlor Absclinilt. Hölzer. (SclUuss.) 921 



Uli) Das Holz (las VogeDiei'rbaiunes. 



Der VogelbeerlKiuni oder die gemeine Eberesche, SorlntsducuparlaL. 

 ist in ganz Europa zu Hause. 



Holz zerstreutporig, mit sehr hellem, schwach nUliiiciieni Splint und 

 lichtbraunem Kern, sehr deutlichen, schön gerundeten Jaliresringen und 

 häufigen Markfleckchen. Gefässe und Markstrahlen unkenntlich, hn 

 Längsschnitt glänzend, mit feinen (Irenzlinien der Jahresringe, von ziem- 

 lich gleichmässiger Dichte. Etwas hart, von mittlerer Schwere und 

 Elasticität (spec. Lufttrockengewicht im Durchschnitt 0,64), äusserst 

 schwerspaltig, fest, doch von geringer Dauer. 



Mikroskopischer Charakter im Wesentlichen der des Eisbeer- 

 holzes. Gefässe im Frühholz zuweilen etwas zahlreicher, 0,03 — 0,07 mm 

 weit, sonst wie dort. Markstrahlen ein- und (meist) zweischichtig, letztere 

 0,17 — 0,38 mm, ihre Zellen meist nur 5,6 — 8 jx, manche auch It — 22 »i. 

 hoch. Inhalt der Zellen und Gefässe (im Kernholze) wie beim Holze des 

 Eisbeerbaumes. 



Ein vorzügliches Wagnerholz, auch vom Tischler, Drechsler und 

 Holzschnitzer verarbeitet. 



34) Das Holz des; Weissdorns. 



Als Stammpflanzen des Weissdornholzes kommen in der Haupt- 

 sache nur die beiden in Europa weitest verbreiteten Weissdornarten. 

 Crataegus Oxyacantha L. und C. monogijuu L. in Betracht. Sie 

 weisen in ihrem Holze keinerlei Unterschiede auf. 



Holz zerstreutporig, röthlichweiss, ohne dunkleren Kern, mit zahl- 

 reichen Markfleckchen. Gefässe und Markstrahlen unkenntlich. Im 

 Längsschnitt gleichmässig dicht, glanzlos. Hart, schwer (spec. Luft- 

 trockengewicht 0,81 — 0,88), sehr schwerspaltig, stark schwindend, 

 dauerhaft. 



Mikroskopischer (Charakter der des Birnbaumhulzes (s. dieses. 

 Gefässweite 0,04 — 0,066 mm, Höhe der zwei- bis dreischichtigen Mark- 

 strahlen 0,17 — 0,50 mm, Höhe der Markstrahlzellen 5,7 — 48, meist 

 8 — 11 |x. Anzahl der Markstrahlen per Millimeter Quorschnittsbreite nach 

 Burgersteini) 13 — IG. 



Das Holz wird namentlich vom Drechsler geschätzt; in geradwüch- 

 sigen Trieben liefert es gute Spazierstücke. 



1) 1. c; ilnit werden als Gefässweite meist 0,040 — 0.045 mm, als liüiidfiste Höht- 

 der MarkstrahlzcUen 15 — 18 \>. anceircben. 



